464 
descrito sobre ia fundición blanca que Karsten asimila con 
razón al acero templado, y he observado la misma variación, 
aunque mas marcada, entre las cantidades de carbón libre y la 
duración del recocido (1). 
La afinidad del carbón y del hierro es, por consiguiente, 
bastante débil, pues solo el calor (cuando no se eleva hasta el 
punto de fusión del metal), basta para desunirlos mas ó menos 
completamente y alterar las cualidades del acero; pero esta 
afinidad puede modificarse eficazmente introduciendo en el 
acero una materia estraña, ó que parezca estraña á su consti- 
tución. He estudiado esta influencia bajo el punto de vista y 
por los métodos que acabo deesponer, introduciendo sucesiva- 
mente en el acero fundido y en proporciones variables los 
diferentes cuerpos simples que pueden hallarse en los aceros 
del comercio, lo cual será objeto de una próxima comuni- 
cación. 
II. 
Temple del acero. Analíticamente he demostrado la dife- 
rencia que existe entre el acero sin templar , el acero marti- 
llado y el acero templado, observando que el efecto producido 
de una manera completa por el temple se halla parcialmente 
realizado por el martillado. Este efecto es la combinación ínti- 
ma del carbón y del hierro; me bastará ahora, por consiguiente, 
para explicar el fenómeno del temple, demostrar que enfriando 
bruscamente un pedazo de acero, se somete en realidad este 
metal á una compresión casi instantánea, que tiene la mayor 
analogía con el golpe de un martillo. 
Tomo una barra de acero de calidad superior, la caliento 
rápidamente á la temperatura necesaria para obtener un buen 
(1) Este efecto no es nunca completo, y sea cualquiera la du- 
ración del recocido, queda siempre una pequeña cantidad de.car- 
bon combinado. Asi he podido observarlo al cabo de quince dias y 
otras tantas noches en que se hizo el recocido. No necesito decir 
que en los experimentos anteriores, el enfriamiento de las fundi- 
ciones ó de los aceros recocidos se ha efectuado siempre en las 
mismas condiciones. 
